LENTA POLAKIZZ ABILITÀ DEI DIELETTRICI 



447 



Vetro. — È noto che le sue proprietà dielettriche sono in genere molto imper- 

 fette, sebbene la resistenza specifica sia molto grande. Il comportamento varia enor- 

 memente colla natura della sostanza, ed è prevedibile che un esame sistematico delle 

 diverse qualità di vetro, nel quale uno alla volta e per gradi si variassero gli ele- 

 menti di questo composto complicato, scoprirebbe con sicurezza l' influenza di cia- 

 scuno di essi, e darebbe utile norma per la scelta di vetri adatti alle applicazioni 

 dielettriche. Non altrimenti nel laboratorio di Jena, che ha fama meritata per la 

 produzione di vetri ad usi scientifici, si è precisata negli ultimi anni l'azione dei 

 vari costituenti del vetro sulla sua dilatabilità termica, che ha tanta importanza nei 

 termometri di precisione, e si riuscì colla scelta razionale di essi ad eliminare quasi 

 perfettamente quella che potrebbe dirsi isteresi termica, cioè il ritardo con cui il 

 vetro segue nella dilatazione le modificazioni di temperatura. E questo un fenomeno 

 che si può ben paragonare al ritardo con cui un dielettrico in genere, ed il vetro in 

 particolare, subisce la polarizzazione elettrica. 



Qui trattavasi solo di avere un'idea dell'ordine di grandezza dei fenomeni che 

 questo ritardo può produrre, tanto più che nel caso generale il vetro adoperasi in 

 lastre a superficie molto levigata, e 1' essiccamento può farsi specialmente accurato 

 strofinando energicamente e riscaldando sopra i 100°. 



Fu perciò sperimentata, dopo essiccamento diligente, una lastra di vetro comune. 

 Ma, in perfetta conformità col fenomeno notissimo delle numerose scariche residue 

 della bottiglia di Leyda, la carica apparente, misurata dalla prima elongazione di 

 scarica, andò crescendo per un tempo molto lungo, e certamente la carica totale 

 sarebbe cresciuta per un tempo molto maggiore. Definita nel solito modo la varia- 

 zione di carica era circa 33 % , ed all' esaurimento delle scariche residue non 

 bastava un grandissimo numero di minuti. E riferita la curva di quella variazione 

 nella Fig. 9, e nella serie seguente: 





l cm .O 



1.5 



2.1 



3.1 



4.1 



5.1 



7.1 



9.1 



11.1 



15.1 



21.1 



e 



137.5 



145.2 



149.5 



152.5 



154.5 



156.2 



158.5 



160.0 



161.0 



162.8 



164.9 



t" 



1" 



2" 



3" 



5" 



7" 



10" 



15" 



25" 



60" 



90" 



120' 



e 



186.0 



192.6 



195.2 



197.6 



198.6 



199.7 



200.8 



202.3 



203.8 



204.8 



205.0 



In questo caso la presenza dell'acqua era in massima evidentemente esclusa; 

 tuttavia i caratteri del fenomeno non si mostrano essenzialmente diversi da quelli 

 dei corpi nei quali la presenza di un elettrolito è facile a constatare. E siccome si 

 può avere il vetro in speciali condizioni comportantesi come un corpo eminentemente 

 igroscopico, può vedersi subito che la presenza dell'acqua modifica l'andamento della 

 curva in modo continuo, e si può pensare che la polarizzazione dei dielettrici in 

 genere presenti sempre con quella degli elettroliti una strettissima analogia. Di più 

 è interessante vedere sotto quali aspetti le proprietà elastiche e quelle dielettriche 

 dei corpi possano essere confrontate; e, come tra i dielettrici organici si prestava 



